# data[].attributes.body
Das Abbinden der EBM findet in der Regel unter 4-6 bar Druck statt
GRUND:

# data[].attributes.body
Klassische EBM werden langsam auf ca 270°C vorgewärmt.Üblich sind 2 bis 3°C/min., d.h. eine Vorwärmet von ca. 2 Std. bis 270°C erreicht sind.
GRUND:

# data[].attributes.body
Klassische EBM wird die Temp. bei ca. 270°C 30-40 min. gehalten.
GRUND:

# data[].attributes.body
schnelll aufheizbare EBM (Speed ) enthalten. kein Christobalit >keine 1. Haltestufe>Gesamtexpansion geringer.
GRUND:

# data[].attributes.body
schnelll aufheizbare EBM (Speed ) enthalten. kein Christobalit >keine 1. Haltestufe>Gesamtexpansion geringer.
GRUND:

# data[].attributes.body
Bei allen EBM wird die Temp. bei ca. 575°C für 30 bis 40 min. gehalten.
GRUND:

# data[].attributes.body
Muffel auf die gewünschte Endtemp. aufheizen.
GRUND:

# data[].attributes.body
Die Endtemp. wird noch 20 bis 30 min. gehalten.
GRUND:

# data[].attributes.body
Die letzte Haltezeit sollte nicht, jedoch höchstens um 50 % überschritten werden.
GRUND:

# data[].attributes.body
Muffel ist fertig 👍🏽

# data[].attributes.body
Wenn die  Muffel ausgetrocknet in den Ofen gestellt wird das Wachs in die Poren gezogen und verbrennen während des Vorganges.
Dadurch kann es zu Verunreinigungen im Guss kommen

# data[].attributes.body
Bei dieser Temperatur findet der Quarzsprung statt. Hier gilt das gleiche wie bei dem Cristobalitsprung: Eine große Expansion findet statt, deshalb wird die Temperatur für eine Weile gehalten um das Springen der Muffel zu vermeiden.
- Julius

# data[].attributes.body
Bei 230-270 °C findet der Cristobalitsprung statt bei dem eine massive Expansion stattfindet. Deshalb wird gewartet, bis der Sprung „abgeschlossen“ ist. Dadurch wird vermieden, dass die Muffel springt und unbrauchbar wird. Danach wird die Temperatur weiter erhöht.
-Julius

# data[].attributes.body
Bei ca. 575°C findet der Quarzsprung statt. Auch diese Modifikationsumwandlung des Quarzes ist mit einem Expansionsprung verbunden.

# data[].attributes.body
Abbindereaktion muss vor  dem Vorwärmen vollständig abgeschlossen sein, damit die Muffel nicht reißt.

# data[].attributes.body
Feuchtigkeit begünstigt gleichmäßige und schnellere Wärmeübertragung in das Muffelinnere.

Der entstehende Wasserdampf begünstigt notwendige thermische Expansion der EBM.

Der Wasserdampf erweicht das Wachs beim Vorwärmen und ermöglicht das "Wachsaustreiben".

Bereits ausgetrocknete Muffeln werden daher gewässert.

# data[].attributes.body
Das Gussobjekt könnte zu schmal werden.

# data[].attributes.body
Hier kommt Kurt….!!!
Ohne Helm und ohne Gurt….
….einfach Kurt…!

# data[].attributes.body
Muffel ist fast fertig

# data[].attributes.body
Verdichtung und schließen von Hohlräumen,dadurch Vermeidung von Rauigkeiten,Gussperlen muffelrisse

# data[].attributes.body
Verdichten und Schließen von Hohlräumen, dadurch Vermeidung von Rauigkeiten, Gussperlen und Muffelrissen.

# data[].attributes.body
Bei zu schnellem Aufheizen würde die Expansion ungleichmäßig verlaufen und unter Umständen die Muffel reißen.

# data[].attributes.body
Sauna für Muffel

# data[].attributes.body
Das Gussobjekt könnte zu schmal werden, oder sich ungleichmäßig ausformen.

# data[].attributes.body
Bei zu  geringer Vorwärmung würde das Metall zu schnell erstarren und dadurch nicht vollständig ausfließen.

# data[].attributes.body
Quarz ist ein schlechter Wärmeleiter. Ohne Haltezeit wäre die Muffel. nicht bis zum Zentrum durchgeglüht.

Nach dem Erreichen der Endtemp. findet eine Sinterschrumpfung ( Zusammenbacken) in der EBM statt.
Die gerade erziele Gesamtexpansion der EBM geht somit wieder verloren.

# data[].attributes.body
Muffel bis zum Beginn des Vorwärmen nach Herstellerangabe, in der Regel mind. 45 min. am besten 60 min. stehen lassen.
GRUND: